06 ANALES 
de que hablaremos despues. El licor restante era in- 
comparablemente menos coloreado que á lo ordinario, 
y le traté con la potása que, con grande admiracion 
mia , precipitó un fosfato blanco de hierro; y le lla- 
mo blanco, porque este es el que produce todo hier- 
ro oxidado al maximum. 
Aquí tenemos, pues, de una parte azufre y de 
otra fosforo, acumulados en el residuo de nuestras 
platinas en mayor cantidad que en el metal mismo. 
No pesando lo restante del polvo negro mas de 
42 granos, es claro que de 177 de polvo calcinado, 
el agua régia habia disuelto 135. | 
Estos 42 granos de polvo eran bastante negros, 
y ya no exhalaban olor alguno al fuego del soplete: 
el agua régia no hizo en, ellos ninguna mella; y no 
eran otra cosa que graphito bastante puro. | 
Para conocer con mas claridad la naturaleza de 
nuestro polvo negro hice el experimento siguiente. 
Disolví 200 granos de polvo bien seco, pero no 
calcinado, en agua régia de igual fuerza : lo restan- 
te,lavado y pesado, anunció que el disolvente no le 
habia robado mas de 24 granos. Esta disolucion, tra- 
tada con sal amoniaca, me dió el muriamoniaco or- 
dinario; y el último licor me produxo fosfato de hier- 
ro por medio de la potása, lo qual no me hizo no- 
vedad. | 
Pero si se hace memoria de que 200 granos de 
polvo negro que habian perdido 23 partes de azufre 
y de fósforo , cediéron con la mayor facilidad hasta 
135 granos de platina á este mismo disolvente, cau- 
sará admiracion ver que 200 granos del mismo pol. 
YO, que conservaba sus 23 granos de combustibles, 
resistiesen á la accion del disolvente hasta el extre- 
mo de no cederle. sino 24 granos de metal, Esta re- 
/ 
